— 65 — 



зита, друие не наблюдали ничего подобнаго '). Опыты съ различ- 

 ными андалузитами — зелеными прозрачными изъ Бразилш. изъ Южа- 

 ковой на Урале, изъ Бретани — дали мне, на первый взглядъ, 

 различные результаты. Андалузитъ изъ Бразилш не теряеть проз- 

 рачности, теряетъ окраску и несколько мутнеетъ, тогда какъ анда- 

 лузиты изъ Бретани (и отчасти Уральше) даютъ довольно резко 

 явлешя, очень схож1я съ теми, катя даютъ дистены. Они стано- 

 вятся белыми, фарфоровидными, непрозрачными. Въ обоихъ слу- 

 чаяхъ наблюдается потеря веса, достигающая до . 2 — . 3% — 

 для андалузитовъ изъ Бретани можно было убедиться, что она 

 происходить отъ удалешя фтора '•); андалузиты изъ Бразилш даютъ 

 очень небольшую потерю при прокаливанш, и иногда она совсъмъ 

 незаметна. 



Оптическое изследоваше андалузитовъ, какъ сделавшихся непро- 

 зрачными, такъ и сохранившихъ прозрачность, указало несомненно, 

 что все они изменили свои свойства и превратились въ другую 

 разность. Они перешли въ силлиманитъ. Только, такъ какъ раз- 

 ница между андалузитомъ и силлиманитомъ гораздо меньше, чъмъ 

 между силлиманитомъ и дистеномъ, такой переходъ совершился съ 

 большей правильностью. Въ кристаллахъ андалузита (особенно резко 

 изъ Бразилш), сохранившихъ после прокаливатя полупрозрачность, 

 особенно легко наблюдать подобную правильность. Кристаллы анда- 

 лузита распались на целую массу индивидовъ силлиманита, сохра- 

 няющихъ параллельное положеше. Следовательно, при прокаливанш 

 <кристаллъ» андалузита въ иныхъ случаяхъ прямо превращается въ 

 кристалла силлиманита. Все части превращепнаго кристалла анда- 

 лузита затемняются одновременно въ поляризованномъ свете. Иные 

 кристаллы андалузита заключали части, не превращенный въ силли- 

 манитъ. Эти части оказывались гораздо прозрачнее извгЬненныхъ 

 частей — оне затемнялись, однако большею частно одновременно съ 

 измененнымъ андалузитомъ (иногда затемнеше происходило не одно- 

 временно; уголь разлггая въ затемненш не былъ, однако, бо- 



') См. напр. Molis 1. с. II. 294-295. Наиу 1. с. III. 1801. 269. Jacksonl. с. 

 „Boston Jourii. of iiat. Sc." I. 1S37. 59. Jameson System of miner. I. Ed. 1820. 

 p. 69. Leonhard Grundz. d. Oryktognosie. Heid. 1833, p. 205. Berzelius. Die 

 Anwendung d. Lothrohrs. Niirnb. 1844. p. 16. Bischof Uelt. Feuerbeständigkeit 

 d. Thone. „Ding. Journ. 1863. v. 170. p. 45. и др. 



2 ) Попытки открьтя фтора въ андал$зитахъ, дйлавпияся Грюнгутомъ (Grünnut 

 1. е, Z. f. Кг. V 9. 18S4) были неудачны. Реакцш <!тора въ моихъ опытахъ были 

 очень ясныя (даже сплавь съ содой (чистой) растворенной въ водт>+НС/ давалъ 

 ясный осадокъ съ CaCh etc); брались чистые кусочка не заключавнпе бълой слю- 

 ды, которая встречается въ андадузитахъ изъ Бретани. 



Л? 1. 1891. 5 



